ESTUDIOS EXPERIMENTALES SOBRE EL CEMENTO ARMADO 83 



Cuadro II. Resultados de los ensayos 



40 



13 



ESFUERZOS UNITARIOS 



Hierro Cemento 



29,30 



26,37 



19,30 



26,37 



0.012 



0.005 



s ® d 



410056 



321176 



CARGAS APLICADAS HASTA 

 LA ROTDRA 



Inicial Parcial Total 



50,00 



45,00 



FECHA DE 



7 dic. 



7 dic. 



6 may 



22may 



32,00 



26 



0.030 



106641 



66,00 



10 dic. 



16 jun 



17,80 



13 



333,62 



20,00 



30,00 



24,00 



0.007 



329412 



51,00 



10 dic, 



95,00 



26 jun 



53,60 



29 



-1195, 



27,42 



30.00 



44,00 



0.027 



120833 



68,00 



7 dic. 



26 dic 



56,01 



56 



514,50 



24,73 



30,00 



0.033 



135.00 



174254 



305.00 



7 dic. 



26 dic, 



375,00 



T 



54,62 



55 



416.82 



25,18 

 25,60 



30,00 

 25,60 



0.038 



150528 



95,00 

 63,00 



14 dic. 



1° dic. 



53,60 



54 



416,82 



.35,18 



30,00 



0.0.31 



183323 



14 dic. 



1° dic. 



85,00 



56,71 



57 



354,45 



23,33 



30,00 



0.051 



109762 



91,00 



223,00 



7 dic. 



15 dic, 



355,00 



10 



59,00 



59 



195,46 



19,90 



30,00 



0.048 



108466 



115,00 



233,00 



12 dic. 



15 dic. 



325.00 



Q) La rotura parcial bajo el esfuerzo de 51 kilogramos se extendió hasta las 

 barrillas, considerando una viga de cuatro centímetros de alto con armadura en 

 el extremo hacia la parte tendida, se ha calculado la carga teórica entre los lími- 

 tes de seguridad que resultó de 17,80 kilogramos. 



(') Carga calculada para la sección de rotura correspondiente á 95 kilogramos 

 en la mitad de la viga. 



Observaciones. — 1° Hormigón de 1 de cemento por 5 de arena (en peso;. 



2° Composición constante de la arena : 1 parte de 0,5"" á 1,5°"° ; 2 partes de 

 1,5"" á 2,5"" ; 3 partes de 2,5"" á 5"". 



3° El Portland era de primera calidad, de los hermanos Pesenti. 



4° Los esfuerzos unitarios resultan de aplicar la fórmula de Ritter, suponiendo 

 las secciones planas y haciendo resistir al hierro todo el esfuerzo de tracción. 



5° Los módulos de elasticidad fueron calculados con las cargas resultantes de la 

 hipótesis de hacer trabajar el cemento á la compresión con 30 kilogramos por 

 centímetro cuadrado. 



6' Las vigas 3 y 5 no se cargaron hasta la rotura final. 



